( ioo4 ) 



naissance étant un chlorure à 2 atomes de chlore , on doit employer un 

 chlorure d'or renfermant aussi 1 atomes de chlore, et non point un chlo- 

 rure qui en contienne 3 , comme c'est le cas pour le perchlorure d'or. 



» Du reste , pour apprécier le véritable rôle de la dorure par voie humide 

 dans les arts, il nous suffira de rapporter ici les analyses de diverses pla- 

 ques dorées soit au mercure , soit par la voie humide et essayées par les 

 soins de notre confrère M. d'Arcet au laboratoire de la Monnaie. Des 

 plaques de l'alliage connu dans le commerce sous le nom de bronze, 

 ont été remises à divers fabricants qui se sont chargés de les faire dorer. 

 Ils ont cherché à obtenir la dorure la plus forte et la dorure la plus faible, 

 en demeurant toutefois dans les limites des habitudes commerciales. 



» Voici les résultats obtenus sur des plaques de 1 décimètre carré : 



Quantité d'or par décimètre carré dans la dorure au mercure. 



Par M. Plu. Par M. Denière. Par M. Beaupray . 



er ' Br ' S '' 



Dorure maximum 0,1420 o,2333 0,2095 



Dorure minimum 0,0428 . 0,0736 0,0695 



» La quantité d'or dans les deux cas, varie donc dans le rapport 100 : i6,5, 

 ou sensiblement de 6 ." 1. 



» Voici maintenant les résultats obtenus par la voie humide : 



Quantité d'or par décimètre carré dans la dorure par voie humide. 



Par MM. Bonnet et Villermé. Par M. Élambert. 



S'- £'■ 



Dorure maximum. . o,o353 0,0422 



Dorure minimum 0,0274 



» Ainsi, la meilleure dorure par voie humide ayant fixé 0,0423 d'or par 

 décimètre carré, et la plus pauvre au mercure en ayant pris 0,0428, on voit 

 que la dorure par voie humide arrive à peine, dans le cas le plus favorable, 

 au degré d'épaisseur que la plus mauvaise dorure au mercure est obligée 

 d'atteindre. 



» Ce sont donc deux industries distinctes: l'une ne peut pas remplacer 

 l'autre. 



2 . Procédé galvanique de M. Elkington. 



» Comme ce procédé est assez simple et que sa description n'est pas bien 



